# MKL1888:Lagermetall

Meyers Konversations-Lexikon 4. Auflage :
| Seite mit dem Stichwort „Lagermetall“ in Meyers Konversations-Lexikon Band 10 (1888), Seite 405–406 ||
| <<< Lagerhütten | >>> Lagermiete |
| Mehr zum Thema bei Wikisource: [[{{{Wikisource}}}]] Wikipedia: Lagermetall Wiktionary: ||
| korrigiert Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal Korrektur gelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. ||
| Indexseite ||
| Empfohlene ZitierweiseLagermetall. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1890, Band 10, Seite 405–406. Digitale Ausgabe in Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/wiki/MKL1888:Lagermetall (Version vom 07.10.2022) ||
[405] Lagermetall, Legierungen, aus welchen die Lager (s. d.) für Wellen u. dgl. an Maschinen dargestellt werden, dann auch ähnlich zusammengesetzte Legierungen zu andern Zwecken. Die Lagermetalle müssen [406] große Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen den Druck schwerer Walzen besitzen und einen möglichst geringen Reibungswiderstand gegen die Drehung der Zapfen darbieten, damit sie sich wenig erwärmen und abnutzen. Wird auf erstere Eigenschaft der größte Wert gelegt, so benutzt man Legierungen mit vorherrschendem Kupfer- und geringerm Zinn- und Zinkgehalt, während im andern Fall Legierungen angewandt werden, welche wesentlich aus Zinn und Zink bestehen. Die Legierungen der ersten Gruppe enthalten 73–94 Proz. Kupfer, bisweilen neben Zinn und Zink auch etwas Blei. Die Härte der Legierungen wächst mit dem steigenden Zinngehalt; auch das Zink vermehrt die Härte, gibt aber zu gleicher Zeit größere Festigkeit und vermindert den Reibungswiderstand. 11/2 Proz. Eisen, dem Zinn beigemischt, machen die Legierung hart und fest und für kleinere Gegenstände besonders geeignet. Da diese Legierungen meist gegossen werden, so dürfen sie nicht zu strengflüssig sein, müssen die Form gut ausfüllen und eine schöne Politur annehmen. Auch die Phosphorbronze gehört hierher und wird mit Vorteil angewandt; sehr gut bewährt sich ein Zusatz von Mangan zu Rotguß, vgl. Manganlegierungen. Die Legierungen der zweiten Gruppe: Weißguß (Weißmetall) mit sehr wenig Kupfer, sind billig, leicht zu ergänzen, aber weniger fest, weicher und leichter schmelzbar, so daß sie beim Warmlaufen schnell verderben. Sie nutzen die Achsenschenkel nicht merklich ab und sind bei richtiger Zusammensetzung sehr dauerhaft; den geringsten Reibungswiderstand leistet eine Legierung mit etwa 90 Proz. Zinn, bei größerm Zinngehalt wird das L. zu weich. Starkes Vorwalten von Antimon (bis 30 Proz.) erhöht den Reibungswiderstand bedeutend, während 11 Proz. Kupfer nicht schädlich wirken. Antimon und Zink scheinen sich ohne Nachteil vertreten zu können. Zu dieser Gruppe von L. gehört auch das Antifriktionsmetall (s. d.). Beispiele von der Zusammensetzung verschiedener Lagermetalle gibt folgende Tabelle:
| | Kupfer | Zink | Zinn | Blei | Antimon |
| Lagermetall der Aachen-Maastrichter Eisenbahn | 86 | 14 | – | – | – |
| Metall der Anhalter Bahn | 78,7 | 6,4 | 7,8 | 7,1 | – |
| Lagermetall für Kuppel- und Bleuelstangenlager der Berlin-Stettiner Eisenbahn | 88 | 2 | 10 | – | – |
| Lagermetall der Sächsischen Staatsbahnen | 100 | 6,66 | 13,33 | 10 | – |
| Hartes Lagermetall der Österreichischen Staatseisenbahngesellschaft | 84 | – | 16 | – | – |
| Lagermetall der Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg | 83–84 | – | 17–16 | – | – |
| Lokomotivachsenlager nach Calvert und Johnson | 87,05 | 5,07 | 7,88 | – | – |
| Bayrische Staatsbahn | 2 | – | 90 | – | 8 |
| Berlin-Stettiner Bahn, für Wagenachsenlager | – | – | 42 | 42 | 16 |
| Anhalter Bahn für Lokomotivachsen | – | – | 84 | – | 16 |
| Lagermetall der Sächsischen Staatsbahnen | 4,7 | – | 86 | – | 9,3 |
| Lagermetall nach Knieß | 3 | 40 | 15 | 42 | – |
| Lagermetall nach Pierrot | 2,27 | 83,33 | 7,57 | 3,03 | 3,79 |
| Lagermetall nach Wagner | 0,5 | 24 | 18 | 14,5 | 3 u. 0,5 Eisen. |
Vgl. Großmann, Die Schmiermittel und Lagermetalle (Wiesb. 1885).